1 1 :,i i 



Kristallplivsik (Mri-lianisrlir Eigenschaften) 



(loin Yorkommen stark lamellierter Kristalle 

 nnr in gepreBten Gesteinen, der Art der 

 Kristallflacnerj an der Schmalseite der 

 Lamellen, ihrer gegenseitigen Verwerfung 

 u. a. Die Abnahme der Kohasion langs 

 den Zusammensetzungsflachen, die Ent- 

 stehung von Oberflachen an den verschobenen 

 Teilen, welche einer Gleichgewichtslage 

 zwischen Kristall und umgebender Losung 

 nicht entsprechen, sowie eventuell die Bil- 

 dung zahlreicher feiner hohler Kanale mb'gen 

 dabei die Angreifbarkeit der deformierten 

 Kristalle manchmal so erhohen, daB die 

 Deformation die Ursache besonders schneller 

 Auflosung oder Umbildung soldier Kristalle 

 wird (Kalkspat, Diopsid, Titaneisen). Das 

 Fehlen des Leucit in alien alteren Eruptiv- 

 gesteinen beruht wohl auf seiner leichten 

 Zersetzbarkeit, die aber zweifellos durch die 

 stets vorhanclene feine Lamellierung und die 

 damit verbnndenen hohlen Kanale gefordert 

 wird. 



In der Technik hat man (vgl. oben 

 S. 1143) das Auftreten von Gleitstreifen viel- 

 fach zur Erkennung der Elastizitatsgrenze 

 von Metallen benutzt, ohne aber meist 

 die durch einfache Schiebung entstandenen 

 Lamellen von bloBen Translationslamellen 

 zu unterscheiden. Mit Sicherheit bekannt 

 sind einfache Schiebungen am Antimon, 

 Wismut, Eisen und Zinn (bei letzterem 

 beruht darauf das sogenannte Zinngeschrei). 



Literatlir. E. lleusch, Pogg. Ann. 132, 441, 

 1867 und 147, 307, 1872. - - G. Rose, Abhand- 

 lungen der Berliner Akademie fiir das Jahr 

 1868, 57. - H. Baiimhauer, Zeilschrift fur 

 Kristallographie 3, 588, 1879. - - O. Mitgge, 

 Neues Jahrbuch fiir Mineralogie usw. 1883 I, 32 ; 

 18S6 I, 185; 1888 I, 131 ; 1889 I, 130 und II, 98; 

 B. B. VI, 274, 1889; 18941, 106; 1899 II, 55; 

 B. B. XIV, 246, 1901; 1906 I, 91; Fortschr. d. 

 Min. i, 56, 1911. - - Tli. Liebisch, Neues Jahr- 

 buch fiir Mineralogie ?/s?c. B. B. VI, 105, 1888. 

 Keith, Neues Jahrbuch fiir Mineralogie VI, 

 177, 1889. - - A, Johnsen, Neues Jahrbuch fiir 

 Mineralogie B. B. XXIII. 237, 1907 ; Forlschritte 

 der Mineralogie 3, 110, 1913. P. Fischer, 

 Neues Jahrbuch fiir Mineralogie B. B. XXXII, 

 1, 1911. F. Waller ant f Oristallographie, 



Paris 1909, 37. E. v. Fedorow, Verhand- 

 lungen der Kaiserlichen mincralogischen Gesell- 

 schaft Petersburg 26, 433, 1890. Zcitschr. f. 

 Krist. 22, 70, 1894.-- W. Voigt, Annalen der 

 Physik^, 43Z, 1890. Abbildung von Modellen bei 

 0. Miiggc,. Cenlralbl. fur Mm. usw. 1912, 418. 



3. Unelastische Deformationen mit 

 Trennung (Sprodes Verhalten). sa) Spalt- 

 barkeit. 1. Begriff und MaB. Wahrend in 

 isotropen(Glas) oder wegen ihrer Feinkornig- 

 keit quasiisotropen Kb'rpern (dichte Minerale 

 und Gesteine) bei hinreichend kraftigem 



Schlag unebene, meist muschlige oder splitte- 

 rige Trennungsflachen entstehen, bilden sich 

 bei homogenen Kristallen mehr oder weniger 

 ebene Spaltflachen. Ein erprobtes .Mali 

 fiir die Vollkommenheit der Spaltbarkeit 

 gibt es bisher nicht; im allgemeinen wird 

 angenommen, daB sie um so vollkommener 

 ist, je ebener oder glatter die Spaltflache 

 ist (abgesehen von etwa gleichzeitig ein- 

 getretenen plastischen Verbiegungen). Die 

 Vollkommenheit der Spaltbarkeit ist wohl 

 nicht als ein MaB der Kohasion 1 ), als 

 vielmehr der Kohasionsunterschiede im 

 Kristall anzusehen; sind diese Unterschiede 

 nur gering, so wird die Form und Lage der 

 Trennungsflache schon durch geringe In- 

 homogenitaten desKristalls undkleineAende- 

 rungen der Richtung und Art der Beanspru- 

 chung erheblich beeinfluBt und erscheint 

 daher wenig regelnicaBig. Die vollkommen- 

 sten Spaltflachen wird man dann erzielen, 

 wenn die durch den Schlag bewirkte Bean- 

 spruchung lediglich Spannung und zwar 

 moglichst nur in der Richtung der Normalen 

 der Spaltflache hervorruft, wie es beim Auf- 

 setzen eines MeiBels auf eine zur Spaltflache 

 moglichst senkrechte Ebene nach der Spur 

 der Spaltflache der Fall ist. Die zu erzielende 

 Diinne der Spaltblattchen ist je nach der 

 Vollkommenheit und Leichtigkeit der Spal- 

 tung. GroBe und Homogenitat des Materials 

 und Geschicklichkeit des Experimentators 

 sehr verschieden. Ueber die Abhangigkeit der 

 Spaltbarkeit von Temperatur und Druck 

 ist bisher nichts bekannt. 



2. Kristallographische Lage. Die 

 Spaltflachen haben meist sehr einfache ratio- 

 nale Indices, vielfach sind sie parallel oder 

 senkrecht zu (geometrisch) ausgezeichneten 

 Ebenen und Richtungen. Ueber ihre Lage 

 zu Maximis und Minimis der Dehnungs- 

 und Drillungskoeffizienten sind Gesetz- 

 maBigkeiten nicht bekannt, mit Gleitflachen 

 fallen sie vielfach zusammen. Beobachtet 

 ist Spaltbarkeit nach folgenden Formen: 



1. regulare Kristalle nach (100) (Stein- 

 salz, Bleiglanz), (111) (FluBspat, (NH 4 ) 2 SiF 6 ), 

 (110) (Zinkblende, CuJ); anscheinend nicht 

 nach mehreren dieser Formen gleichzeitig, 

 auch nicht nach anderen Formen; 



2. hexagonale Kristalle nach (0001) 

 (Beryll) und einem hexagonalen Prisma 

 (Cancrinit, Wurtzit) (anscheinend nicht 

 gleichzeitig nach Prismen erster und zweiter 

 Stellung); anscheinend nicht nach anderen 

 Formen, wohl aber nach den genannten 

 gleichzeitig (Apatit) ; 



! ) Als MaB der Kohasion selbst kann etwa 

 die Leichtigkeit der Spaltung gelten (ge- 

 messen durch die ZerreiBfestigkeit senkrecht zur 

 Spaltflache). 



